博 士 （地 球 環 境科 学）川 口俊一

学位論文題名Composition‑Controlled ConstructionandElectrocataly
sisofNa
nostru
ctur
edInt
erf
aces
（ナノ構造界面の組成制御構築と電極触媒作用）
学位論文内容の 要旨

ナ ノ テ ク ノ ロ ジ ー はITやバ イオ テク ノロ ジー とと も にこ れか らの 社会 を担 う重 要な 分野
で ある 。 ナノ レベ ルで 構造 制御 され た界 面は それ を構 成する吸着分子の構造や配列に依 存す
る 反応 性 を示 すこ とが 期待 され る。 この よう な界 面は 、例えば大気中や水中の微量な環 境汚染 物質 の 除去 やセ ンシ ング デバ イス に活 用で きる 。ま たナノ構造界面を化学的手法によ って構 築す る こと がで きれ ば、 大表 面が 必要 な環 境浄 化の 実用的電極触媒としての応用も可 能であ る。 本 論文 では ナノ 構造 界面 の新 しい 化学 的構 築法 を提案し確立するとともに、界面 構造
規 制に よ る電 極触 媒作 用の 制御 を目 的に 研究 を行 った 。
第2章 では 、新 たな 構築 法の キー プ ロセ スで ある アル カン チオ ール 自己 組織 化単分子層の還 元 脱 離 を 、 超 高 感度 の 電気 化学 水晶 振動 子マ イク 口バ ラン ス(EQCM)法を 用い て 検討 し、そ の物 質 移動 機構 を明 らか にし た。 還元 脱離 プロ セス で観測される電流応答には、還元脱離電 流の 他 に電 気二 重層 の充 電電 流が 含ま れる が、 一般 に充電電流の寄与は考慮されないで解析 が行 な われ てい る。 本研 究ではゼロ電荷電位(PZC)と静電容量を用いてこの寄与を見積もる
こ と で 、 ア ル カ ン チオ ー ル誘 導体 の還 元脱 離電 気量 を正 確に 決定 した 。ま たEQCM応答 から脱 離に 伴 う界 面の 質量 変化 量を 求め るこ とが でき た。 こうして求めた還元脱離電気量と質量変 化量 か ら一 電子 あた りの 質量 変化 を求 めた 。そ のア ルキル鎖長、電解質および電解質濃度
依 存性 か ら、 還元 脱離 プ口 セスは1電子反応で あり、アルカンチオールが脱離した後に溶媒和カ チオ ン が金 電極 に吸 着す るこ とが わか った 。ま たメ ルカプトアルキルカルポン酸単分子層
で は、表面カルポキシ基と溶媒和カチオンが会 合し、その溶媒和数はりチウム、カリウム、セシウ ムイオンに対してそれぞれ1.
6，2.4ー3.
0，0.2であった。このように本章では、アルカンチオ ール 誘 導体 単分 子層 の吸 着量 につ いて 正確 な定 量方 法を提案するとともに、界面におけるイオ ン会合の状態や脱離の物質移動機構を明らかにした。
第 3章で は、 機能 と反 応の 制御 を 目的 に、 分子 レベ ルで 配列 と組 成が 制御 され た混合単分子層 の 構築 法に つい て検 討し た。 従来 の混 合単 分子 層構築 法には、複数のチオール分子を含む浸 漬溶液から作製する方法や吸着分子に非対称ジスルフィ ドを用いる方法があるが、いずれも時 間 とと もに 不均 一な ドメ イン を形 成し てし まう 問題が ある。また望みの表面組成を得るに は 試 行 錯 誤 を 必 要 と す る 。 そ こ で 本 論 文 で は 、 あ ら か じ め ア ン ダ ー ポ テン シャ ル析 出(UPD)した 金属 によ って 基板 の構 造 を制 御し てか ら混 合単 分子 層を 構築 する とい う新しい概念に 基 づぃ た方 法を 考案 した 。こ の構 築方 法は 、(1)金電 極上 への 鉛UPD、(2)セ ルフアセンブリ 法 によ る第 一成 分チ オー ル単 分子 層の 構築 、(3)UPDした 鉛 の酸 化脱 離、 (4)第二成分チ‑ 77―

オール（機能性分子）の吸着の4つの段階から構成される。1段階目では、鉛イオンが電解質アニオンをともなうことなくUPDし、その析出量は電位により正確にコント口ールされることがわかった。以下の実験では鉛の初期被覆率が0.60と0.
30のものを用いた。2段階目では、
X線光電子スペクトルくXPスペクトル）から、鉛の初期被覆率に等しい量の鉛が表面に存在することが確認され、チオールのセルフアセンブリ過程におけるUPD鉛の脱離はないと結論された。3段階目のUPD鉛の酸化脱離後の鉛の残量はXPスベクトルより1％以下であり、また鉛の酸化脱離後に残存するアルカンチオールの還元脱離量から決定した空サイトの被覆率は鉛の初期被覆率に一致した。4段階目では、機能性分子にヌルカプトプロピオン酸、アミノエタンチオールを用い、これらを空サイトに吸着させて混合単分子層を構築した。還元脱離の電気量とXPスペクトルから求めた機能性分子の被覆率はいずれもはじめに用いたUPD鉛の被覆率と一致した。すべての混合単分子層で還元脱離ピークは単一で、ドメインのない均一な混合単分子層が構築されていることがわかった。また、2段階目以降のすべての段階についてSTM測定を行ったところ、いずれもストライプ構造が観測された。これらの結果から調製第1段階目で鉛の析出量を制御することで、最終段階の混合単分子層中の機能分子の組成を制御できることが証明された。
第4章では、このような構造を有する混合単分子層上の電極反応を検討した。機能性分子としてフェロセニルオクタンチオールとポルフィリンのチオール誘導体を用いた。いずれの混合単分子層でも機能性分子の被覆率は鉛の初期吸着量に等しく、ドメインのない均一な状態であることがわかった。フェロセンの酸化還元応答とXPスペクトルの解析から、フェ口センの一部はアルカンチオールの立体的ぬ障害によって不活性となっていることがわかった。
また、EQCM応答のアルカンチオール鎖長およびフウロセン被覆率依存性から、酸化にともなってアニオンと大量の水分子がアルカンチオールで囲まれた空間に移動することがわかった。このような空間の存在はXPスベクトルの結果からも示唆された。Co(IDポルフィリンノア
ルカンチオール混合単分子層の酸素分子の還元に対する反応活性は、ポルフィリンの組成から期待される活性よりも大幅に小さく、アルカンチオールの立体的な障害によって酸素の還元活性が減少することがわかった。Co(IDポルフィリンノピリジン混合単分子層では、ピリジンの配位により酸素分子の還元電位が正側ヘシフトし、大きな還元電流が観測された。これに対して、従来法の混合溶液から構築したポルフィリンとピリジン混合単分子層ではドメインが形成し、酸素分子の還元活性の増加もわずかであった。これは従来法から作製した混合単分子層ではドメインの境界線でのみポルフィリンヘのピリジンの配位が可能であるのに対し、UPD金属制御法で構築した混合単分子層では均一混合から期待されるようにすべてのポル フィ リ ン ヘ の 配位 が 可 能 で あ るこ と に 由来す るもの と結 論した 。
このようにナノレベルで構造制御された電極界面では容易に反応を制御できることが実験的に示された。したがって、本論文で提案している構築法は界面で進行する種々の環境プ口セスの高効率化、最適化をはかる上で重要な技術的ベースを与えているものと結論される。

78―

学位論文審査の要旨
主 査

教 授

奥 原 敏 夫副 査

教 授

副 査教 授

大 澤 雅 俊副 査助 教 授

嶋 津 克 明長 谷 部

清

学位論文題名Composition‐ Controlled ConstructionandElectrocat
alysisofNa
nostructur
edInt
erfaces（ ナ ノ 構 造 界 面 の 組 成 制 御 構 築 と 電 極 触媒 作 用 ）環境汚染物質のモニタリングや無害化のための機能性界面材料の設計、開発は環境改善技
術 の発展に不可欠である。機能の最適化には界面のナノ構造制御が有効である。これまで走査 型トンネ ル顕微 鏡(STM)を 用いた 表面微細 加工が 知られて いるが 、モデル 界面に限られて おり実用界面への適用は不可能である。本研究は、化学的な方法により界面構造を分子レベルでコントロールする新たな方法を提案し、電気化学法、スベクトロスコピー、Srl丶Mなどを 用いて各調製過程における構造を詳細に検討したものである。また、構築されたナノ構造
界 面を環境に対する負荷の小さいエネルギー変換装置である燃料電池の正極反応に応用し、その有用性を検討している。
ナノ構造界面の構築に先立って、チオール単分子層の脱離プロセスについて主に水晶振動子 マイク口パランスを用いて検討している。このプロセスは単分子層を構築するチオール分子 の吸着量や分布の評価に有効であることが知られており、本研究の主題であるナノ構造界面 構築の各過程における構造評価に重要である。申請者は脱離にともなう質量変化のチオー
ル 鎖長、末 端官能 基、電解 質依存性などを詳細に検討し、このプロセスが1電子還元反応であ ることや脱離の物質移動機構、末端カルポキシ基とカチオンのイオン会合状態などを明らか にしている。また、還元脱離の電気量を正確に求める具体的な方法についても提案している 。これらは基礎的ではあるが、当該分野における還元脱離プロセスの重要性を考慮するときわめて有用な情報であるといえる。
本研究で提案されているナノ構造界面構築法は、基板の表面構造を制御することにより単分 子層の構造を制御するという新しい概念に立脚している。具体的には、アンダーポテンシ
ヤ ル析出させた鉛を制御素子として用いて、機能性チオール／アルカンチオール混合単分子層 の構築を 行って いる。各 ステップにおける鉛や成分チオールの被覆率を、脱離電気量やX線 光電子分光測定から正確に求めることで、はじめに析出した鉛と等しい被覆率の機能分子を 有する混合単分子層が構築されたこと、機能分子は鉛の完全な脱離によって生じた空サイト に吸着させるため鉛は最終的な単分子層には残らず理想的なテンプレートとして機能してい ることなどが明らかにされている。種々鎖長のアルカンチオールや、機能分子としてチオー ル側鎖を有するアミン、カルポン酸、ポルフィリン、フェロセンが用いられ、いずれの場合 も組成の 制御は 理想的で あった。分布の評価もSTMを用いて行っており分子が交互に配列― 79―したストライプ構造であることを明らかにしている。従来の混合単分子層構築法では、組成をあらかじめ規定することや成分分子を分子レベルで混合することは不可能であり、本法は真の 機 能 制御 に 不可欠 なナノ テクノロ ジーの新 たな提 案として 評価す ることが できる 。
フェロセンやポルフィリンを機能分子とする混合単分子層では、電極反応に対する特性も検討している。フェロセン／アルカンチオール単分子層では酸化還元応答とそれにともなう物質移動のアルカンチオール鎖長依存性を定量的に調べている。ポルフィリンの混合単分子層では、燃料電池の正極反応である酸素分子の還元反応に対する電極触媒特性を検討している。アルカンチオールとの混合単分子層ではポルフィリン単一単分子層に比ベポルフィリン分子あたりの活性が大きく減少し、ピリジンチオールとの混合単分子層では増加した。混合単分子層を従来法で調製した場合、活性の増減はわずかであった。したがって、ここで得られた 結 果は 構 造 制御 に よる 電 極 触媒 能 の制 御 が 可能 で あ るこ と を示 し て いる。
以上のように、本研究は界面での分子分布を制御する方法を新しい概念に基づいて提案しその有用性を詳細な構造解析と反応評価を通して立証したものである。この知見を用いることに よ り 、さ ら に 新規 な 電 極触 媒 や セン サ ー の設 計 が 可 能に な る もの と期待 できる 。
審査員一同は、これらの結果を評価し、また研究者として誠実かつ熱心であり、大学院課程における研鑽や取得単位なども併せ申請者が博士（地球環境科学）の学位を受けるのに充分な資格 を有する ものと 判定した 。

‑ 80―